( 482 ) 



zote, on trouve dans la nacelle une matière métallique rouge de cuivre ou 

 jaune de laiton avec des nuances intermédiaires, parsemées de lames cris- 

 tallines éclatantes et dans lesquelles il est facile de démontrer la présence 

 de l'azote et du charbon, qui d'ailleurs a dû y rester nécessairement à 

 cause des proportions du mélange employé. Il suffit en effet de traiter par 

 la potasse hydratée et fondue la masse métallique extraite de la nacelle 

 pour obtenir des quantités considérables d'ammoniaque capables de saturer 

 beaucoup d'acide chlorhydrique, d'où on peut l'extraire avec le chlonue 

 de platine. Brûlée dans le chlore, cette substance donne beaucoup de 

 'chlorure de titane et une petite quantité d'un produit cristallin, combinai- 

 son de chlorure de titane et de chlorure de cyanogène reconnaissable 

 surtout à l'odeur piquante que les cristaux exhalent au contact de l'eau et 

 à l'action irritante qu'ils exercent sur les yeux. 



» Quand on transporte la matière métallique azotocarburée extraite de 

 la houille dans un creuset de charbon entouré d'un creuset de chaux 

 chauffé pendant un quart d'heure à la température de fusion du rhodium 

 (la température de fusion du platine serait insuffisante), on trouve que la 

 matière a considérablement diminué de volume et s'est recouverte décris- 

 taux oclaédriques groupés en forme de trémies que l'on ne voit qu'à l'ex- 

 térieur de la masse contractée, mais non fondue. En même temps la flamme 

 s'illumine dans rintérieur du four par la présence du titane qu'elle ren- 

 ferme et qu'elle vient déposer sur les corps froids à l'état d'acide titanique. 

 Les cristaux ont aussi l'apparence d'une matière formée par volatilisation, 

 de sorte que se trouve confirmée l'observation faite d'abord par Zinckey, et 

 répétée ensuite par l'un de nous, et dont il résulte que les cristaux cubi- 

 ques des hauts fourneaux ont dû se former par volatilisation. 



» Pour mettre hors de doute la perméabilité présumée des vases en 

 charbon pour l'azote de l'air du fourneau, nous avons placé 25s'",5 d'acide 

 titanique et ^^'/^ de charbon (proportions nécessaires pour obtenir des 

 cristaux d'azotocarbure), dans un creuset de charbon fermé et maintenu 

 pendant trois heures dans un fourneau à vent à la température de fusion du 

 nickel. Le produit est une masse non fondue, faiblement agglomérée, d'une 

 couleur brune qui, à la loupe et mieux encore sous le microscope, présente 

 l'état métallique du bronze. Un gramme environ fondu avec de la potasse 

 dégageait assez d'ammoniaque pour que l'on en pût faire du sel ammoniac 

 sublimé et du chlorure double de platine. C'est là sans contredit un sin- 

 guHer moyen de transformer en ammoniaque l'azote de l'air. La matière 

 chauffée dans le chlore s'enflamme, donne du chlorure de titane liquide et 



